1280 
C. Doelter, 
dem Schmelzpunkt eintretende außerordentliche Dünnflüssig- 
keit dieser Hornblende, die durch dünne Kapillarröhrchen 
hinaufsteigt und sich wie eine wässerige Lösung aus dem Tiegel 
ergoß. 
Diese Dünnflüssigkeit ist aber eine Quelle von Fehlern, da 
die enthaltenen Luftblasen die Schmelze auftreiben, so daß von 
1200° an Unsicherheit herrscht, wie groß das Volumen der 
Schmelze ist; es kann daher die spezifische Leitfähigkeit über 
dieser Temperatur nicht mehr ermittelt werden. Was die 
Chemische Zusammensetzung des Materials 
anbelangt, so liegt eine Analyse nicht vor, doch dürfte der 
Ähnlichkeit dieses Hornblendevorkommens mit dem benach- 
barten von Czernoschin halber kein großer Unterschied 
zwischen beiden existieren; demnach gehört die Hornblende 
dem Typus der basaltischen Hornblende mit viel Eisenoxyd 
und Tonerde an. Die Hornblende^ von Czernoschin hat einen 
Tonerdegehalt von 14-31 bis 16'367o, Eisenoxyd 5*81, be- 
ziehungsweise 12-377o, Eisenoxydul 1-97 bis 13-347o. 
Schmelzpunkt der untersuchten Hornblende. 
Da die Schmelzpunkte der Hornblenden mit der chemischen 
Zusammensetzung stark variieren und schon Unterschiede von 
2 bis 3^0 Eisen- und Aluminiumgehalte Veränderungen von 
50 bis 60° mitbringen, so war es nötig, bei derjenigen Probe, 
welche zur Bestimmung der Leitfähigkeit diente, eine Schmelz- 
punktsuntersuchung, und zwar nach derjenigen Methode, 
welche ich bei Mineralien als die genaueste betrachte, durch- 
zuführen, nämlich unter dem Kristallisationsmikroskop. ^ 
1 Hintze, Handbuch der Mineralogie, 1234. 
2 Ich komme hier auf eine Frage zurück, die von Interesse ist, die des 
Unterschiedes zwischen dem Schmelzpunkte des Pulvers und der Kristalle, 
welche theoretisch ja verschieden sind (vergi. Küster, Lehrbuch der allgem., 
physikal. und theoretischen Chemie, p. 234, 1907). Wenn Küster dazu bemerkt, 
daß bisher nennenswerte Unterschiede nicht bekannt sind, so ist dies für die 
Silikate nicht richtig, da ich schon früher erwähnte, daß solche Unterschiede 
vorhanden sind. Bei Orthoklas beträgt er 40°, also 3%, bei Akmit gegen 50°, 
also 5 o/q. 
